## Analisis Pengaruh Peningkatan Durasi Waktu Terhadap Kuat Tekan Mutu Beton K-250 Pasca Kebakaran
Analysis of the Effect of Increasing Time Duration on Compressive Strength of K-250 Concrete Quality Post Fire
Sari Utama Dewi 1* , Arian Yoga Nanda 2
1 Universitas Muhammadiyah Metro
1 Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Email : saridewi.dewi1981@gmail.com

## Abstrak
Ada  banyak  faktor  yang  menyebabkan  kerusakan  pada  suatu  bangunan,  antara  lain  ialah  usia  dan  bencana kebakaran. Banyak akibat yang ditimbulkan dari bencana ini, dengan adanya temperatur yang sangat tinggi diduga akan mengakibatkan beton berubah sifat maupun kekuatannya. faktor utama yang membuat beton kan mengalami  perubahan  ialah  temperatur  tinggi  yang  diterima  beton,  selain  temperatur  durasi  juga  sangat berpengaruh terhadap perubahan sifat dan kekuatan beton. Maka dari itu, penelitian ini bertujan membahas tentang kekuatan struktur beton khususnya melihat perbandingan atau penurunan kekuatan beton pasca bakar dengan beton normal. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan durasi pembakaran pada benda uji yaitu 3 jam, 6 jam, 9 jam dengan mutu beton yang sama pada umur setelah 28 hari. Dan mengganti penyiraman dengan perendaman  selama  4  menit  setelah  benda  uji  di  bakar.  Pembakaran  dilakukan  dengan  menggunakan  oven dengan tempratur 200˚C. Dari hasil penelitian kuat tekan yang diperoleh, pada umur benda uji lebih dari 28 hari  serta  perendaman  selama  4  menit,  kuat  tekan beton mengalami  penurunan  sebesar 20,13  kg/cm3  yaitu (7,96%) pada durasi pembakaran 3 jam ,44,61 kg/cm3 (17,6%) pada durasi 6 jam, ddan 50,32 Kg/cm3 yaitu (19,9%) pada durasi  9 jam, Pada tiap variasi durasi pembakaran, beton tidak mengalami perubahan fisis yang signifikan.
Kata kunci : Peningkatan Durasi Waktu, Kuat tekan Mutu, Beton K-250, Kebakaran

## Abstract
There are many factors that cause damage to a building, among others are age and fire disaster. Many of the consequences of this disaster, with very high temperatures are expected to cause the concrete to change its properties and strength. The main factor that causes the concrete to change is the high temperature received by the concrete, in addition to the duration temperature, it is also very influential on changes in the properties and  strength  of  the  concrete.  Therefore,  this  study  aims  to  discuss  the  strength  of  the  concrete  structure, especially  looking  at  the  comparison  or  decrease  in  the  strength  of  post-combustion  concrete  with  normal concrete. This research was conducted by giving the duration of burning on the test object that is 3 hours, 6 hours, 9 hours with the same quality of concrete at the age after 28 days. And replace watering with immersion for 4 minutes after the test object is burned. Burning is done using an oven with a temperature of 200˚C. From the results of the compressive strength research obtained, at the age of the test object more than 28 days and soaking for 4 minutes, the compressive strength of the concrete decreased by 20.13 kg/cm3 that is (7.96%) at the duration of 3 hours of combustion ,44.61 kg/cm3 (17.6%) at a duration of 6 hours, and 50.32 Kg/cm3 that is  (19.9%)  at  a  duration  of  9  hours.  In  each  variation  of  the  duration  of  combustion,  the  concrete  did  not experience significant physical changes.
Keywords: Increased Time Duration, Quality Compressive Strength, K-250 Concrete, Fire

## PENDAHULUAN
Beton adalah bagian struktur bangunan  dan  salah  satu  central  penting dalam  suatu  pembangunan.  Beton  menjadi titik  penting  dalam  menunjang  kekuatan suatu  bangunan.  Beton  sudah  banyak dikembangkan  dalam  pembuatan  maupun agregat  campurannya.  Hampir  segala  jenis pembangunan  infrastruktur  tidak  terlepas dari  kebutuhan  akan  beton  dan  beton bertulang.  Perkembangan  yang  sangat dikenal  dan  sering  dipakai  ialah  kombinasi antara material beton dan tulangan baja yang sering  disebut  beton  sederhana.  Beberapa bagian  struktur  gedung  ialah  kolom,  balok, plat lantai, sloof dan lain sebagainya [1].
Beton  mempunyai  karakteristik  dan permasalahan yang selalu harus di amati dan di  telusuri  lebih  jauh. Permasalahan  beton pada  umumnya  ialah  beban  yang  diterima, gaya, dan  temperatur dan masih banyak lagi. Dan kali ini saya akan membahas perubahan temperatur  yang  di  terima  beton  dan  apa sajakah  pengaruh  terhadap  beton  tersebut setelah  menerima  perubahan  temperatur tersebut.  dikarenakan  apa  bila  terjadinya perubahan  suhu  yang  cukup  signifikan seperti  perubahan  suhu  temperatur  panas, karakteristik beton sudah pasti berubah. dari mulai kekuatan beton tersebut. Permasalahan  temperatur  panas  tersebut terjadi  pada  masalah  kebakaran.  Secara keseluruhan  masalah  yang  akan  diamati ialah  bagaimana  kondisi  dan  perbandingan kuat tekan beton setelah menerima tempratur tinggi  atau  pasca  terbakar  sebelum  dan sesudah  dengan  durasi  pembakaran  yang berbeda-beda [2].
Dengan adanya penelitian ini kita dapat mengetahui seberapa besar presentase beton pasca bakar bisa digunakan kembali, sesuai lama  durasi  terbakar  dan  temperatur  yang diterima  pada  saat  kebakaran.  Setelah gedung mengalami kebarakan tidak semata- mata  langsung  mengalami  pembongkaran dan pergantian struktur, kita bisa menganalisa apakah beton mash layak untuk
di  rehabilitasi  atau  dipakai  kembali  setelah menerima sedikit sentuhan perbaikan sebelum memasuki tahap pembongkaran.
Cornelis,  dkk  melakukan  penelitian mengenai  Kajian  Kuat  Tekan  Beton  Pasca Bakar  dengan  dan  tanpa  Perendaman berdasarkan
Variasi Mutu Beton. Pembakaran dilakukan pada suhu 400oC dan lamanya pembakaran selama 3 jam.Perendaman beton pasca bakar dilakukan  selama  14  hari.  Hasil  dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan variasi mutu beton (15 MPa, 20 MPa, 22 MPa, dan 25 MPa) didapatkan nilai kuat  tekan  rata-rata  pada  pada  perlakuan standar  menghasikan  kuat  tekan  rata-rata sebesar 26,00 MPa, 26,67 MPa, 28,44 MPa dan 29,48 MPa. Pada perlakuan beton pasca bakar  dengan  perendaman  menghasilkan kuat  tekan  rata-rata  sebesar  19,41  MPa, 22,37  MPa,  24,15  MPa  dan  25,85  MPa. Sedangkan  pada  perlakuan  beton  pasca bakar tanpa perendaman menghasilkan kuat tekan  rata-rata  sebesar  24,89  MPa,  25,78 MPa, 28,67 MPa dan 30,52 MPa. Penurunan kekuatan beton pasca bakar tanpa perendaman pada mutu beton 15 MPa dan 20 MPa  sebesar  4,274%  dan  3,333%  dan peningkatan pada mutu beton 22 MPa dan 25 MPa sebesar 0,781% dan 3,518%. Penurunan  kekuatan  beton  pasca  bakar dengan  perendaman  sebesar  25,356%, 16,111%, 15,104% dan 12,312% [3].
Sedangkan  Atmaja,  dkk  melakukan penelitian  mengenai  Struktur  Beton  Pasca Kebakaran terhadap Kuat Tekan Beton dan Karakteristik Beton. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen kuantitatif  tentang  struktur  beton  pasca kebakaran  dengan  membuat  benda  uji berbentuk kubus ukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm  dengan  mutu  beton  K-200,  K-250,  K- 300,  K-350  yang  dibakar  dengan  durasi pembakaran selama 2 jam, 4 jam, 6 jam dan 8  jam.  Beton  pasca  kebakaran  menunjukan kuat tekan dari setiap mutu beton dan durasi pembakaran  yang  berbeda  mengalami
perubahan kuat tekan. Beton yang mengalami  peningkatan  kuat  tekan  pasca kebakaran adalah: Mutu beton K-200 durasi pembakaran  6  jam  suhu  365 o C  sebesar 29,62  MPa.  Mutu  beton  K-300  durasi pembakaran  4  jam  suhu  573 o C  sebesar 21,40  MPa.  Mutu  Beton  K-350  durasi pembakaran  4  jam  suhu  493 o C  sebesar 22,88  MPa.  Beton  yang  mengalami penurunan  kuat  tekan  pasca  kebakaran adalah:  Mutu  beton  K-200  pembakaran selama 2 jam suhu 302 o C, 4 jam jam suhu 315 o C dan 8 jam suhu 396 o C. Mutu beton K-250 tidak ada yang mengalami peningkatan  kuat  tekan.  Mutu  beton  K-300 pembakaran  selama  2  jam  suhu  332 o C,  6 jam  suhu  755 o C  dan  8  jam  870 o C.  Mutu beton K-350 mengalami pembakaran selama 2 jam suhu 399 o C, 6 jam dengan suhu 570 o C 8 jam dan suhu 727 o C.

## Karakteristik Beton
Beton  adalah  suatu  material  yang menyerupai  batu  yang  diperoleh  dengan membuat suatu campuran yang mempunyai proporsi tertentu dari semen, pasir dan koral atau agregat lainnya, dan air untuk membuat campuran  tersebut  menjadi  keras  dalam cetakan  sesuai  dengan  bentuk  dan  dimensi struktur  yang  di  inginkan.  Beton  di  dapat dari  pencampuran  bahan-bahan  agregat halus dan kasar yaitu pasir, batu, batu pecah, atau  bahan  semacam  lainnya,  dengan menambahkan  secukupnya  bahan  perekat semen, dan air sebagai bahan pembantu guna keperluan  reaksi  kimia  selama  proses pengerasan dan perawatan beton berlangsung.  Aggregat  halus  dan  kasar, disebut sebagai bahan susun kasar campuran,  merupakan  komponen  utama beton.  Nilai  kekuatan  serta  daya  tahan (durability) beton  merupakan  fungsi  dari banyak  faktor,  diantaranya  ialah  nilai banding  campuran  dan  mutu  bahan  susun, metode pelaksanaan pengecoran dan kondisi perawatan pengerasannya [4].

## Beton Pasca Bakar
Ada tiga sifat yang mempengaruhi beton bila  dipanasi  yaitu  :  koefisien  muai  panas, panas  jenis  dan  daya  hantar  panas.  Hasil penelitian juga menunjukan adanya penurunan  kuat  tekan  beton  jika  terjadi kenaikan  temperatur  pada  beton  dengan agregat batu kapur dan batu silika [5].
Fenomena kebakaran pada struktur beton akan  menyebabkan  perubahan  struktur, antara lain retak, kerusakan/keruntuhan, dan perubahan  warna  permukaan  beton.  Warna beton akan berubah sejalan dengan naiknya temperatur. Perubahan warna tesebut disebabkan  karena  agregat  atau  pasir  yang mengandung  beberapa  senyawa  besi  yang juga dapat menyebabkan korosi.  Perubahan warna  pada  beton  tergantung  pada  tinggi tempratur  yang  terjadi  dan  lama  waktu terjadinya kebakaran, semakin lama pembakaran perubahan warna beton cenderung  semakin  terang  dan  juga kerusakan pada beton semakin besar [4].
Tabel 1. Perubahan Warna dan Kondisi Beton sesuai Perubahan Suhu Suhu Warna Beton Kondisi 0-300 ˚C Normal Tidak Mengalami Penurunan Kekuatan 300-600 ˚C Merah jambu Mengalami Penurunan Kekuatan 600-900 ˚C Putih Keabu- abuan Tidak Mempunyai Kekuatan Lagi >900 ˚C Kuning Muda Tidak Mempunyai Kekuatan Lagi Sumber : [5]

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di laboratorium Fakultas  Teknik  Universitas  Sang  Bumi Ruwa  Jurai  dengan  rincian  pelaksanaan sebagai berikut :
1. Pengujian agregat halus dan kasar
2. Pembuatan benda uji
3. Pembakaran Benda uji
4. Pengujian kuat lentur dan porositas
Adapun  alat  Adapun  alat-alat  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  sepenuhnya alat  yang  ada  didalam  laboraorium  di Laboratorium Teknik  Sipil Fakultas teknik, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai. berikut alat-alat yang akan dipakai dalam penelitian ini, antara lain meliputi :
1. Kubus Balok Ukuran 15x15x15 cm
2. Timbangan
3. Kerucut Slump
4. Mesin molen
5. Ayakan, kuas
6. Mesin furnace (oven pembakar)
7. Mesin pressing (Uji Tekan)
8. Batang perojok
9. Skrap, sekop semen

## Analisis Kuat Tekan beton
Besar  beban  persatuan  luas,  yang menyebabkan  benda  uji  hancur  apabila dibebani  gaya  tekan  yang  dihasilkan  dari mesin  tekan.  Kuat  tekan  merupakan  sifat mutlak  yang  harus  ada  pada  beton dibandingkan  sifat-sifat  lainnya.  kekuatan sebuah  beton  di  tentukan  dari  pengaturan perbandingan  semen,  aggregat  kasar  dan halus,  serta  air.  Perbandingan  air  semen dapat mempengaruhi kuat tekan pada beton tersebut.  Air  diperlukan  untuk  memberikan reaksi  kimia  dalam    pengerasan  beton, kelebihan air dapat memudahkan pengerjaan tetapi  akan  menurunkan  kekuatan  beton. Berikut rumus perhitungan kuat tekan beton [6]:
𝑓′𝑐 = 𝑃 𝐴
Dengan : f’c = Kuat Tekan (kg/cm 2 )
A = Luas Penampang benda uji
( Silinder) (cm 2 )
P = Beban (kg )
Nilai  presentase  penurunan  kekuatan beton  yang  mengalami  perubahan  suhu dinyatakan dengan rumus [6]:
Δ𝑓 ′ 𝑐 = 𝑓 ′ 𝑐ᵢ − 𝑓 ′ 𝑐ᵪ 𝐹′𝑐ᵢ- 𝑥100%
Dimana : Δ f’c  = Perubahan kekuatan beton (%) f’c ᵢ   = Kekuatan hancur beton pada suhu normal /25˚C (Mpa) f’cᵪ = Kekuatan hancur beton pada suhu yang ditinjau (Mpa)
Untuk  tahapan  penelitian  dapat  dilihat dalam diagram alir berikut ini :
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengujian Agregat
Pengujian  material  dilakukan  dengan tujuan  untuk  mengetahui  kadar  atau kandungan air yang ada di permukaan butir- butir pasir atau kerikil.  Berikut merupakan hasil uji agregat halus dan agregat kasar :
Tabel 2. Hasil Pengujian Agregat Halus Jenis Pengujian Hasil Pengujian Rata-Rata Standar Pengujian Kadar Air 7,4% AASHTO –T.112 Kadar Lumpur 2,96% AASHTO –T.112 Serapan Air 2,4% SNI 03-2834-1993 Berat Volume  1,345% SNI 03-2834-1993 Modulus Halus Butir 6,27% SNI 03-2834-1993 Gradasi 7,17% SNI 03-2834-1993 Sumber : Hasil Pengujian (2021) Tabel 3. Hasil Pengujian Agregat Kasar Jenis Pengujian Hasil Pengujian Rata-Rata Standar Pengujian Kadar Air 0,25% AASHTO –T.112 Kadar Lumpur 0,48% AASHTO –T.112 Serapan Air 1,57% SNI 03-2834-1993 Berat Volume  1,391% SNI 03-2834-1993 Modulus Halus Butir 7,4% SNI 03-2834-1993 Gradasi Agregat 40 mm SNI 03-2834-1993
Sumber : Hasil Pengujian (2021)

## Perancangan Adukan beton
Pembuatan  rencana  campuran  beton normal  menggunakan  SNI  03-2834-1993 yang merupakan salah satu acuan bagi para perencana dan pelaksana dalam merencanakan  proporsi  campuran  beton tanpa  menggunakan  bahan  tambah  untuk menghasilkan  mutu  beton  sesuai  dengan rencana [7].
Tabel 4. Agregat Campuran Beton K-250
Jenis Bahan Semen Agregat Halus Agregat Kasar Air Berat 405 Kg 815 Kg 1004 Kg 153 Kg Jumlah 2734 Kg

## Uji Kuat Tekan Beton
Benda  uji  dibagi  dua  jenis  yaitu  beton tanpa  bakar  dan  beton  pasca  bakar. Pengujian  ini  untuk  mengetahui  berapa
penurunan kekuatan yang terjadi pada beton pasca bakar.
Tabel 5. Hasil Pengujian dari beton normal Sampel Benda Uji Berat Sebelum dibakar Load/kN Sampel 1.1 Sampel 1.2 Sampel 1.3 Sampel 1.4 Sampel 1.5 8310 8360 8240 8350 8370 556 546 559 556 572 Rata-Rata 8326 557,8 Sumber : Hasil Pengujian, 2021
Berat  benda  uji  beton  tanpa  bakar mendapat  hasil  rata-rata  8326  dan  untuk kekuatan  mutu  beton  yaitu  rata-rata  557,8 kN.
Tabel 6. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Total
Durasi Waktu 1 2 3 4 5 Rata- Rata Tanpa Bakar 556 546 559 556 572 557,8 3 Jam 454 551 507 524 531 513,4 6 Ja 503 446 436 456 456 459,4 9 jam 462 463 422 453 434 446,8
Sumber : Hasil Pengujian (2021)
Berikut  dibawah  ini  tabel  setelah  hasil kuat tekan beton dalam KN dikonversi ke dalam Kg/cm 2 .
Tabel 6. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Total
Durasi Waktu Rata- Rata KN Kg/cm2 Presentase Tanpa Bakar 557,8 252,9 Normal 3 Jam 513,4 232,7 7,96 % 6 Ja 459,4 208,3 17,6 % 9 jam 446,8 202,5 19,9 % Sumber : Hasil Pengujian (2021)
Gambar 2. Diagram Penurunan Kuat Tekan Beton
(Kg/cm 2 )
Dari Tabel 6 di atas dapet disimpulkan Pembakaran  dengan  menggunakan  variasi waktu pembakaran 3 jam, 6 jam, dan 9 jam dan perendaman selama 4 menit kuat tekan beton  berangsur  turun,  dan  memiliki  kuat tekan  normal  adalah  252  Kg/cm 2. dan berangsur  turun  pembakaran  3  jam  yaitu 232,7 Kg/cm 2, Pembakaran 6 jam mendapatkan  hasil  208,3  Kg/cm 2, dan pembakaran  9  mendapatkan  hasil  202,5 Kg/cm 2 .  dari  nilai  diatas presentase penurunan pembakaran selama 3 jam adalah 3,85%, Pembakaran 6 jam adalah 8,4%, dan 9 Jam adalah 9,6%. Adapun hasil pengujian kuat  tekan  beton  pasca  bakar,  disini  bisa ditarik kesimpulan durasi waktu pembakaran, sangat mempengaruhi penurunan  kuat  tekan  beton  itu  sendiri. pembakaran memberikan perbedaan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kuat tekan beton.

## KESIMPULAN
Setelah  melakukan  penelitian  dan analisa pada hasil pengujian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Besarnya  pengaruh  dari  perubahan tempratur tinggi  relatif sesuai  dan nilai kuat  tekan  beton  rata-rata  yang
dihasilkan pasca bakar selalu mengalami penurunan.
2. Nilai  kuat  tekan  rata-rata  pada  beton pasca  bakar  dan  perendaman  selama  4 menit ialah pembakaran 3 jam Mengalami  penuruanan  sebesar  8%, pembakaran 6 jam Mengalami penuruanan sebesar 17,5%, pembakaran 3 jam Mengalami penuruanan sebesar  19.9%.
3. Karakteristik  dan  sifat  fisik  beton setelah  menerima  temperatur  tinggi beton  belum  mengalami  kerusakan bentuk  fisik  dikarenakan  temperatur terlampau  kecil  hanya  mengurangi kekuatan dari beton tersebut, dikarnakan masih memakai suhu rendah yaitu 200 ˚C.
4. Pada  tiap  durasi  pembakaran  beton selalu  mengalami  penyusutan  berat, diketahui pembakaran 3 jam mengalami penyusutan 0,67%, dan 6 jam mengalami  penyusutan  sekitar  2,49%, sedangkan  durasi  pembakaran  9  jam mengalami  penyusutan  sekitar  3,1%
dari berat rata-rata beton tanpa bakar.
5. Suhu yang digunakan untuk pembakaran  pada  penelitian  ini  yaitu 200˚C masih dapat ditoleransi. penurunan  kekuatan  benda  uji  tidak menurun  terlalu  signifikan  dan  beton mash  bisa  digunakan  kembali  setalah masa perawatan kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] S.  U.  Dewi,  F.  H.  Jaya,  M.  A. Khairil,  and  K.  Tekan,  “PASCA BAKAR,” vol. 11, no. 1, 2021.
[2] U.  Ukiman,  S.  Utomo,  I.  Nurhadi, and ..., “Karateristik Baja Tulangan Polos  Pada  Mutu  Beton  K  175 Tebal  Selimut  3  Cm  Terbakar Dengan  Durasi  Yang  Berbeda,” Wahana Tek. Sipil … , vol. 13, no. 2, pp. 137–143, 2016.
[3] R. Cornelis, E. Hunggurami, and N.
Y.  Tokang,  “Kajian  Kuat  Tekan Beton  Pasca  Bakar  Dengan  Dan Tanpa,” vol. III, no. 2, pp. 161–172, 2014.
[4] J.  Juhariadi,  A.  Novan,  and  A. Kurniawandy,  “Pengaruh  Variasi Suhu  dan  Durasi  Pembakaran terhadap  Kuat  Tekan  Beton  Pasca Bakar,” Neliti.Com ,  vol.  2,  no.  1, pp. 1–11, 2015.
[5] F.  R.  Atmaja,  D.  Triana,  and  R. Ujianto,  “Struktur  Beton  Pasca Kebakaran  Terhadap  Kuat  Tekan
Dan  Karakteristik  Beton,” J. CIVTECH  Tek.  Sipil  Univ.  Serang
Raya , vol. 1, no. 1, pp. 1–13, 2017.
[6] Y.  Afrizal et  al. ,  “ANALISIS
KEKUATAN BETON PASCABAKAR DENGANMETODE  NUMERIK,” Teknosia , vol. 1, no. 13, pp. 21–28.
[7] SK  SNI  15-1991-03,  “Tata  Cara Perhitungai  Struktur  Beton  Untuk Bangunan  Gedung,” Sk  Sni  T15-
1991-03 , p. 520, 1991.